132 LA CHARGE DE LA SOIE 



I. 1.0772 gr. de subst. donnèrent à l'incinération 0.1709 gr. de SnOg 

 II. 0.5277 » » d'après Carius 0.3194 » AgCl 



III. 1.7099 » f urent traités d'après Kjel- 



dahl et à la titration nous avons employé .... 7.21 cm^ HCl norm. 



Le bromure staimique se prête aussi à la formation de com- 

 biuaisQus de ce genre, quoiqu'il réagisse plus difficilement que 

 le chlorure. L'alaiiine et le bromure stannique nous ont donné 

 une substance vitreuse de la formule Sn Bi\ (CHj • CHNH, 

 • COOH)^. L'iodure stannique provoque aussi à haute tempéra- 

 ture et en solution xylénique la vitrification des cristaux d'ala- 

 nine, mais nous n'avons pu obtenir un produit d'addition de la 

 formule Sn I, (CH3 • CHNH, • COOH), ; la teneur en Sn I, resta 

 en dessous de la valeur calculée. 



Nous retrouvons donc dans l'addition de l'halogénure stan- 

 nique à l'alanine la même diminution progressive de la facilité 

 de réaction que dans les combinaisons correspondantes de la 

 soie avec ces sels. 



Les rapports moléculaires simples ne se laissent obtenir par 

 l'addition de l'alanine et de la tyrosine au chlorure stannique 

 qu'à haute température. Nous devons eu tirer la conséquence 

 qu'en solution benzénique l'addition du chlorure à la soie sera 

 aussi facilitée par une élévation de température. Avec la soie 

 elle-même nous n'avons pas osé faire l'essai, car elle est dé- 

 truite par le chlorure stannique à température élevée. Avec la 

 fibroïne, par contre, nous avons facilement pu constater l'effet 

 favorable d'une élévation de température sur l'addition du 

 chlorure stannique. Pendant un traitement d'une heure à tem- 

 pérature ordinaire, la fibroïne accuse une augmentation de son 

 poids de 9,7 7o sans changement extérieur apparent; mais à 

 140° la même fibroïne donne, en se vitrifiant, une augmenta- 

 tion de 34, 5 7o- 



Tous les acides aminés ne se prêtent pas aussi bien à ces 



